384 Siebzehnter Abschnitt. Fasern. 



niemals so deutlich wie im Holzschliff sehen. Nach v. Hohnel 1 ) sind 

 sie leichter zu finden, wenn man die zu unterscheidende Faser mil Chlor- 

 zinkjod farbt. Da die LaubhOlzer von fibrusen Elementen auBer 

 Tracheiden noch Libriformfasern und Gefafie enthalten und alle diese 

 Elemente im Papierstoff erscheinen, so wird rnan rasch und sicher durch 

 das Mikroskop konstatieren kunnen, ob eine Holzzellulose aus Nadel- oder 

 Laubholz bereitet wurde. Zu entscheiden, welcher Art das Laubholz 

 war, das zur Gewinnung der Holzzellulose diente, wird zumeist einige 

 Schwierigkeiten bereiten und in manchen Fallen kaum durchfiihrbar er- 

 scheinen. Man wird zur Bestimmung der Holzart jene Gharaktere heran- 

 zuziehen haben, welche im sechzehnten Abschnitte dieses Buches (Holzer) 

 angegeben sind. Doch ist selbstverstandlich bei der Untersuchung von 

 Holzzellulose und dem daraus erzeugten Papier auch Riicksicht zu 

 nehmen auf jene Eigentiimlichkeiten, welche die mazerierten Fasern 

 darbieten 2 ). 



43. Bastfaser des Papiermaulbeerbaumes 3 ). 



Der Bast des Papiermaulbeerbaumes (Broussonetia papyrifera) 4 ) 

 zeichnet sich durch ein dichtes Gefuge aus und laBt sich in groBen, 

 weiBen, biegsamen Stiicken ablusen 5 ); er laBt sich auch leicht in lange, 

 feine und feste Fasern zerlegen, welche in groBem MaBstabe und seit 



4) Mikroskopie der lechn. verwendeten Fasern, p. 82. 



2) v. Hohnel (Beitrag zur Mikroskopie der Holzzellulosen, Mitteilungen des 

 k. k. technol. Gewerbemuseums, Wien 491, Nr. 7 und 8) unterwarf die aus euro- 

 paischen Holzarten hergestellten Holzzellulosen einer genauen mikroskopischen Unter- 

 suchung und stellte jene Charaktere der Fasern, welche in der Papieruntersuchung 

 mit Vorteil verwendet werden konnen, fest. Derselbe, Die Mikroskopie der techn. 

 vrerwendeten Faserstoffe, 2. Aufl., 4905, p. 121ff. Uber die Mikroskopie nachstehender 

 Holzzellulosen: Butea, Himalayapappel (Populus ciliata Wall.), indische Weide (Salix 

 tetrasperma Roxb.), Edelkastanie (Castanea vesca), Tulpenbaum (Liriodendron tulipi- 

 fera), Treivia nudiflora, Wollbaum (Bombax malabaricum), Cottongum (Nyssa uni- 

 flora), Oregon-Erie (Alnus rubra), Nachenbirke (Betula papyrifera), Sycomore (Pla- 

 tanus (occ'identalis), amerikan. Rotbuche (Fagus atropun-icea), Rotahorn (Acer rubrum], 

 AUnxana moluceana, Himalayafichte (Picea morinda), Tranenkiefer (Pinus exeelsa), 

 Langnadelkiefer (Pinus longifolid), Virginische Sumpfzypresse (Taxodium distichum), 

 WeiB-Zeder (Libocedrus decurrens), s. Hanausek, Der Papierfabrikant, 1910 1944. 



3) Erste Aufl. dieses Werkes. v. Hohnel, Mikroskopie der Fasern (1887), p. 46 

 u. 79. T. F. Hanausek, Technische Mikroskopie (1901). 



4) Es wird angegeben , daC in untergeordnetem Mafle auch Broussonetia 

 Kcimpferi zur Papierberoitung diene. A. Rudel, Osterr. Monatsschrift fur d. Orient, 

 4881, p. 128. 



5) Von Stiimmen und alteren Asten lassen sich so groBe, dabei aber doch weich 

 und biegsam gebliebene Bastschichten ablosen, daB sie wie Gewebe beniitzt werden 

 konnen. In einigen Tropenlandern soil dieser Bast tatsachlich als Bekleidungsstoff 

 dienen. Cat. des col. fr. 1867, p. 81. 



